Leticit. 
263 
Knickungen wiederkehren, häufig in anderer Anzahl und Vertheilung, aber stets 
mit dem früheren Gruppirungsgesetz. — Vgl. über vorstehende Verhältnisse. 
Biot, Mem. sur la polaris, lamellaire, Paris 1841. 669. — F. Zirkel, Z. geol. 
Ges. 1868. 97. — vom Rath, Monatsber. Berl. Ak., 1. Aug. 1872; N. Jahrb. 
f. Min. 1873. 113 u. 1876. 281. — Baumhauer, Z. f. Kryst. 1877. 257. 
Hirschwald, Min. Mittli. 1875. 227; N. Jahrb. f. Min. 1876. 519, 733; Min. u. 
petrogr. Mitth. 1878. I. 85. — Weisbach, N. Jahrb. f. Min. 1880. 1. 143.— 
Kleiu%"achr. d. Gott. Ges. d. W., 3. Mai 1884; N. Jahrb. f. Min. 1884. II. 50 
mid Beilageb. III. 1885. 523. — Rosenbusch, N. Jahrb. f. Min. 1885. II. 59. — 
Penfield, ebendas. 1884. II. 224. — Mallard, Ann. des mines (7) X. 1876. ^ 
Die Krystalle des Leuoits sind meist rundum ausgebildet und einzeln ein- 
gewachson, selten aufgewachsen und zu Drusen gruppirt, auch finden sich kry- 
stallinische Körner und körnige Aggregate. — Spaltbarkeit gewöhnlich höchst 
unvollkommen; innere unregelmässige Zerklüftung hängt wohl mit der^ stattge- 
fundenen molekularen Umlagerung zusammen. Bruch muschelig ; IT. = 5,5 . . .6; 
G. = 2,45. . . 2,50, rein und normal nach Goldschmidt 2,464. Graulichweiss bis 
aschgrau, auch gelblich- und röthlichweiss ; Glasglanz, im Bruch Pettglanz, halb- 
durchsichtig bis kantendurchscheinend. 
Die sehr kleinen Kryställchen des Leucits pflegen sich zwischen pkreuzten 
Kicols als isotrop zu erweisen ; manche bleiben zwar daun auch bei einer vollen 
Drehung ganz dunkel, stören aber doch einigermassen die Calcit-Interferenzfigur 
im Stauromikroskop. Grössere Individuen zeigen im Schnitt die durch die sehr 
complicirte lamellare polysynthetischeVerzwillingung nicht-regulärer(rhombiseheri 
Theile hervorgebrachten Polarisationserscheinungen : ein System oder mehrere 
gitterähnliche Systeme doppeltbrechender breiterer oder schmälerer Streifen (oft 
■weniger als 0,002 mm dünn). Die Systeme paralleler Streifen stehen je nach 
Richtung und Schnitt unter den verschiedensten Winkeln auf einander. Den 
mikroskopisch sehr kleinen Leuciten ist, wie es scheint, diese Zwillingslamel- 
lirung in der Regel fremd, wenigstens tritt sie nicht deutlich dabei hervor. Der 
Breehungsexponent der nicht-regulären Substanz ist niedrig, die Doppelbrechung 
nur sehr schwach positiv; 1,508, «=1,509 nach DesCloizeaux. Über das 
matte graue Blau der ersten Ordnung gehen die Interferenzfarben im Dünnschlifl’ 
nicht hinaus. Sind die Schliffe sehr dünn, so bedarf es oft der Einschaltung eines 
üypsblättchens, um überhaupt auch bei grösseren Krystallen die iiicht-isotrope 
Natur zu constatiren und die Zwilliugslamelliriing deutlich ersichtlich zu machen, 
andererseits lassen aber auch Schnitte grösserer Krystalle bisweilen wohl schon 
im gewöhnlichen Licht bei geeigneter Beleuchtung die Zwillingslamellen erkennen. 
Chem. Zusammensetzung Ki (AI 2 ) Si 1 Oi 2 , mit 55 , 02 Kieselsäure, 23,10Thon 
erde, 21,58 Kali; Abich wies in einer Var. vom Vesuv über 8 % Natron nach. 
Und G. Bischof zeigte, dass viele Leucite neben Kali auch mein odei weniger 
Natron enthalten, welches in den zersetzten Varr. sogar vorwaltend werden kann. 
' — V. d. L. unschmelzbar und unveränderlich; das Pulver wird von Salzsäure 
■vollständig zersetzt unter Abscheidung von Kiesel pul ver, nicht von gelatinöser 
